﻿H, Schleimer, Synthetische Studiea. 



3 



In der vorliegenden Arbeit werden neben drei Versuchen 

 mit Eläolith und Anorthit zwei Versuchsreihen mit Mischungen 

 von je drei Komponenten besprochen. 



Es wurden folgende Versuche angestellt: 



A. Eläolith, Anorthit. 



a) 5 Eläolith : 1 Anorthit. 



b) 1 „ : 1 



c) 1 „ : 3 



B. Olivin, Labrador, Augit. 



a) 25 Olivin : 55 Labrador : 20 Augit. 



b) 15 „ : 65 „ : 20 „ 



c) 15 „ : 50 „ : 35 „ 



d) 10 „ : 80 „ : 10 „ 



e) 10 „ : 50 „ : 40 „ 



f) 10 „ : 30 „ : 60 „ 



■ g) 5 . : 70 „ :-25 , , 

 h) 5 „ : 35 „ : 60 „ 



C. Labrador, Augit, Magnetit. 



a) 



85 



Labrador 



: 10 Augit 



: 5 Magnetit 





80 





10 





: 10 



'■11 



c) 



75 





: 10 





: 15 



11 ' 





70 



•n 



: 20 



V 



: 10 



11 



e) 



50 



V 



35 



» 



: 15 



" n' 



f) 



50 





. 45 



n 



: 5 



11 



g) 



45 



" 



45 



55 



10 



" V 



Ii) 



35 





60 



V 



. 5- 



' V 



i) 



30 



V 



60 



II 



10 



n 



Die Versuche wurden in der Weise ausgeführt, daß die 

 feingepulverten, innig gemengten Mineralien in Porzellan- 

 tiegeln im Fourquignon-Ofen zum Schmelzen gebracht — der 

 Schmelzprozeß dauerte je nach der Zusammensetzung der 

 Mischung 1 — 2 Stunden — , die Schmelzen längere Zeit, wäh- 

 rend welcher oft gerührt wurde, im Flusse erhalten und dann 

 zur weicliteigigen Konsistenz abgekühlt wurden. Dieser Vis- 

 kositätsgrad wurde durch 3 — 4 Stunden beibehalten, worauf 

 die Abkühlung durch weitere 3 Stunden fortgesetzt wurde, 

 so daß die Dauer der einzelnen Versuche, Schmelz- und Ab- 

 kühlungsdauer zusammengerechnet, 9 Stunden betrug. 



1* 



